400 



Mineralogie. 



Austausch des Kaliums gegen Kupier in das entsprechende Kupfersalz, 

 Cupro-Eisensuifid Cu^ S . Fe 2 S 3 , über, welches alle wesentlichen Eigenschaf- 

 ten des Kupferkieses hat. Die Krystalle zeigen lebhaften Metaliglanz, 

 eine schön gold- bis messinggelbe . schwach ins Grünliche getönte Farbe, 

 laufen an der Luft leicht an und verhalten sich gegen Reagentien wie 

 Kupferkies, werden nur etwas leichter (durch HCl, HNOJ zersetzt, was 

 wahrscheinlich mit ihrer geringeren Dichte (sp. G. === 3,6 . für Kupferkies 

 = 4,1—4,3) zusammenhängt. Auch das Verhalten der natürlichen und 

 künstlichen Verbindung beim Rösten, beim Erhitzen auf Kohle und beim 

 Erhitzen unter Luftabschluss ist ganz übereinstimmend; ebenso ihre 

 quantitative Zusammensetzung: I. krystallischer Kupferkies von 

 Goslar, II. die künstlich dargestellte Verbindung. III. iür die Formel 

 Cu 2 S . Fe 2 S 3 (Cu Fe S 2 ) berechnete Wert he : 





I. 



n. 



in. 



Cu . . 



. . 34,55 



34,36 



34,57 



Fe i 



30,45 



30,50 



30,54 



S . . 



. . 34,91 



34,42 



34,89 





99,91 



99,28 



100,00 



Da das Ausgangsproduct Kalium-Eisensulfid unzweifelhaft nach der 

 Formel K 2 S . Fe 2 S 3 zusammengesetzt ist, so kann der Verlauf der Reaction 

 ausgedrückt werden durch die Zeichen: 



K 2 S . Fe 2 S 3 -f Cu 2 C1. 2 = 2 K Cl + Cu, S . Fe 2 S 3 . 

 Die wahrscheinlichste Formel für Kupferkies ist hiernach Ca 2 S . Fe., S 3 , 

 und er kann chemisch als Cupro-Eisensulfid bezeichnet werden. 



B. Brauns. 



R. Schneider: Über künstlichen Silberwismut hglanz. 

 (Journal für prakt. Chemie. N. F. Bd 41. p. 414—424. 1890.) 



Als Ausgangsproduct dient . wie bei der Darstellung von Kupfer- 

 wismuthglanz (vergl. d. Referat p. 389), das Kalium wismuthsulfid = 

 K 2 S . Bi 2 S 3 . Das gepulverte Salz wird in einem dicht verschliessbaren 

 Stöpselglase mit etwa 30 ccm luftfreiem Wasser Übergossen, dann wird 

 eine mit Ammoniak versetzte Auflösung von Silbernitrat (1 : 30) hinzu- 

 gefügt, das Gefäss mit ca. 30 ccm luftfreiem Wasser ganz angefüllt, ver- 

 schlossen und geschüttelt. Die Reaction geht ziemlich schnell vor sich 

 und erfolgt nach der Gleichung: 



K 2 S . Bi 2 S 3 4- 2 Ag N 3 = 2 K N O s + Ag 2 S . Bi, S 3 . 



Die neue Substanz bildet zunächst ein schwarzgraues Pulver von der 

 Zusammensetzung des Silberwismuthsulfid (s. diese unten). Durch Schmel- 

 zen erhält es die Eigenschaften eines „ Glanzes * : es bekommt licht grau- 

 weisse Farbe, lebhaften Metallglanz und besitzt auf dem Bruch krystalli- 

 nisch-schuppiges Gefüge., Härte ca. 3£. Spec. Gew. = 6,92 in naher 

 Übereinstimmung mit dem von Rammelsberg am derben Erz beobachteten 

 Werth. Wird von HN0 3 in der Kälte kaum angegriffen . in der Hitze 



